222 Verhandlungen. Nr. 6 u. 7 



2. Beispiel. Grobkörniger Gmünder Granit. Probe halb- 

 frisch, von minderer Qualität. 



Gegeben : Härte = 37°/ 00 Korund 

 Reducirte Bohrfestigkeit = 29 mkg 

 Abnützbarkeit = 11*33 cm 3 

 Wasseraufnahme = 12 - 66%o des Gewichts. 



Es folgen nach den gegebenen Tabellen für die Druckfestigkeit: 

 Nach der Härte 940 Atm. 



„ „ Bohrfestigkeit . 

 „ „ Abnützbarkeit l ) 

 „ Wasseraufnahme 



Berechneter Mittelwert . 



500 

 910 

 700 



3050 : = 762 Atm. 



Bei Abführung der Druckfestigkeitsprobe gefunden: 915 Atm. 



Die untersuchte Probe war daher überdruckfest bezüglich 

 der Bohrfestigkeit und Wasseraufnahme, normalfest bezüglich der 

 Härte und Abnützbarkeit. 



2. Berechnung; der Härte. 



3. Beispiel. Festester dioritischer Granit (Quarzglimmer- 

 diorit) von Pozar bei Konopischt, Böhmen. 



Gegeben : Druckfestigkeit direct = 2300 Atm. 

 Reducirte Bohrfestigkeit = 1333 mkg 

 Abnützbarkeit = 36 cm 3 * 



Wasseraufnahme = l-73°/ 00 des Gewichts. 



Die Berechnung muss hier wie in den folgenden Fällen auf dem 

 Mittelwege durch die Druckfestigkeit erfolgen also : 



Druckfestigkeit direct 



„ äquiv. der Bohrfestigkeit . 



» 



n 



Abnützbarkeit 

 Wasseraufnahme 



Mittelwert 



2300 Atm. 



2100 „ 

 2250 

 2400 , 



2260 Atm. 



Dieser Druckfestigkeit entspricht nach Tabelle lit. F eine Normal- 

 härte für mittelkörnigen Granit von 48 - 3°/ 00 Korund Da das Gestein 

 aber schon makroskopisch als sehr quarzreich kennbar ist, müssen 

 die Härtewerte für grobkörnige, beziehungsweise quarzreiche Granite 

 mitbenutzt werden. Dann liefert die Tabelle 



für Härte 50 . . 2050 Atm. (Mittelwert aus 1700 und 2400) 

 » 55 . . 2400 „ ( „ „ 2000 „ 2800) 



'i Für die Relation zwischen Abnützbarkeit und Druckfestigkeit muss in 

 Anbetracht des nur halb frischen Zustandes der untersuchten Granitprobe ein 

 Mittelwert zwischen den für frische Granite und für Sandsteine giltigen Relationen be- 

 nützt werden, also: Aequivalente Druckfestigkeit für frischen Granit 720 Atm., 

 für Sandsteine 1100 Atm.; im Mittel 910 Atm. 



